236 



geringer Kaolingehalt der Schichten sie wesentlich ge- 

 eigneter zur Ausfällung von Schwernietalien aus Lösungen j 

 macht. 



Dadurch entsteht die Niveaubeständigkeit derartiger 

 Vorkommen, die nicht primär ist, sondern sekundär durch 

 chemisch-geologische Ursachen bedingt wird. 



Der Ursprung des Eisens ist nicht weit zu suchen; die 

 Senonsande sind selbst eisenhaltig genug, um die Konzentration 

 der Eisenmengen zu erklären. 



Die Umwandlung des Sandes in Eisenerz kann mehr oder 

 weniger vollständig sein. Im Anfangsstadium wird der Sand 

 lediglich verkittet; im weiteren "Verlaufe des Prozesses kann 

 aber auf mechanische oder metasomatische Weise eine mehr 

 oder weniger vollkommene Verdrängung des Sandes statt- 

 finden, so daß ziemlich einheitliche Erzkörper von allerdings 

 beschränkter Ausdehnung entstehen. 



Die chemische Zusammensetzung geht aus folgender Ana- 

 lysentabelle hervor, welche mir in liebenswürdigster Weise von 

 der Fürstlich Salm- Salm sehen Generalverwaltung zur Verfügung- 

 gestellt wurde. 





Nr. I 



Nr. II 



Nr. III 



Nr. IV 



Nr. V 



Nr. VI 





Proz. 



Proz. 



Proz. 



Proz. 



Proz. 



Proz. 



Kieselsäure, Si 2 

 Eisenoxyd, Fe 2 3 

 Tonerde, Al 2 3 . 

 Glühverlust . . 



57,5 

 35,1 

 1,4 

 6,0 



51,8 

 38,5' 

 2,3 

 7,4 



58,5 

 35,6 

 0,4 

 5,5 



39,4 

 50,7 

 1,3 

 8,6 



51,4 

 40,6 

 0,6 

 7,4 



64,0 



30,4 

 1,7 

 3,9 



Gehalt an Eisen 



100,0 

 24,6 



100,0 

 27,0 



100,0 

 24,9 



100,0 



35,5 



100,0 

 28,4 



100,0 

 21,3 



Von Wichtigkeit ist die lagerstättenkundliche Beurtei- 

 lung des vorliegenden Materials. Unter Eisenerzen versteht man 

 solche eisenhaltigen Massen, aus denen man mit Vorteil und 

 im großen Eisen herstellen kann, d. h. das Material muß eine 

 derartige Zusammensetzung haben, daß nach dem jeweiligen 

 Stande der Hüttenkunde die Herstellung von Eisen unter den 

 oben angegebenen Bedingungen möglich ist. Eine vorteilhafte 

 Eisengewinnung setzt einen gewissen Mindestgehalt an Eisen 

 und Höchstgehalt an Rückstand voraus. Bei kalkigen Erzen 

 mit geringem Rückstand gehören unter normalen Verhältnissen 

 25 — 28 Proz. Eisen dazu, um die Unkosten zu decken. Wären 

 die Erze kalkig, würde der Eisengehalt also zu ihrer Ein- - 

 rangierung unter die Erze im lagerstättenkundlichen Sinne 

 ausreichen. Nun sind aber die Erze kieselig, d. h. sie haben 



